» admin Madenler: madenler hakkında aradığınızpek çok şey..
Banyo nitrasyon, yüksek miktarda siyanad içeren siyanürlü tuz banyolarında yapılır. Burada, yüksek sıcaklarda siyanürden (CN) Karbon ayrışmasına benzer olarak, düşük sıcaklıkta azot ayrıştırılarak çeliğe verilir. Banyo nitrasyonu gaz nitrasyonuna nazaran üstün tarafı, banyo nitrasyonunda 500°C gibi düşük sıcaklıklarda daha yüksek sertliğe ulaşılabilmesi ve küçük nüfuz derinliklerinde, eşit derinliğe daha kısa sürede ulaşılabilinmesidir. (Hızlı ısınma) Parçaların […]
Nitrasyon işlemi için ülkemizde yaygın olarak nitrürleme yada nitrürasyon terimleri de kullanılmaktadır.Sementasyon teriminde olduğu gibi bu konuda nitrasyon teriminin kullanılması uygun görülmüştür. Nitrasyonla yüzey sertleştirme işleminde , çeliğin yüzeyinden difüzyon ile azot verilerek , malzemenin yüzeyinde özellikleri değiştirilebilir.0,71kX olan atom çapı ile azot, 0,77kX atom çapı olan karbona göre demir kafesine daha kolay nüfuz ettirilebilir.Azotun […]
Çökeltme sertleştirmesi ile martenzit teşekkül ettirilmeden akma sınırı ile sıcaktaki mukavemet yükselir.Ayrıca alaşımların manyetik sertliği de artar.Bu usul yalnız çeliğe uygulanmak üzere sınırlandırılmamıştır ve başlangıçta alüminyum alaşımları üzerinde keşfedilmiştir. Bu işlem sonucunda sertliğin artacağı da doğaldır.Ancak konstrüksiyon malzemeleri için yukarıda bahsedilen özelliklerin düzeltilmesi daha önemlidir.Ayrışma sertleşmesi çelikte kısmen istenmeyerek meydana gelir gerekli tedbirlerle engellenir.
Burada da 1000 – 1200 0C sıcaklıktaki parçayı bir metal veya tuz banyosuna daldırarak çekirdek kısmında çekirdek kısmında özelliğe etki edecek bir değişme olmadan cidarın sertleştirilebilmesidir.Metal banyolar iyi ısı ilettiklerinden dolayı daha çabuk ısıtmayı mümkün kılmaktadırlar.Daldırma süresi parça büyüklüğüne göre, birkaç saniyeden iki dakikaya kadar olabilir. Islah edilmiş çeliklerde de bu yöntem uygulanır.Alev veya indüksiyon […]
Serleştirilebilir çeliklerde, kimyasal bileşimini değiştirmeksizin malzemenin yanlızca cidarını sertleştirme sıcaklığına ısıtmak suretiyle, yüzey sertleştirmesi yapılabilir.Isıtma, ötektoidaltı çeliklerde Ac3 ve nadiren kullanılan ötektoidüstü çeliklerde ise Ac3 sıcaklığının üzerine kadar yapılır.Yanlızca yüzey ısıtılır ve çekirdek ısınmadan ani soğutma yapılır. Isıtmanın kısa zaman içerisinde yapılması ve derhal ani soğutmaya geçilmesiyle, sertliğin cidarda ince tabaka halinde sınırlandırılması mümkün olur.Çekirdekte […]
Yapı parçaları olarak genellikle düşük karbonlu çelikler kullanılır.bunlar sünek, fakat sertleştirilemez karakterdedir. Su verme sırasında hemen hemen hiç sertleşmezler, ancak akma sınırları yüksektir.Bu çelikler, karbon miktarı % 0,2 ‘nin altında olan sementasyon çelikleridir. Yüzey kısımlarının karbon miktarının % 0,8 olması ve böylece sertleşebilir hale gelmesi için, önce karbon emdirilir(difüzyon yoluyla). Sementasyon işlemi buna göre iki […]
Gaz formundaki bir kimyasal bağlantının katı formda reaksiyon ürünü olarak çöktürülmesi yada bir başka madde üzerinde ayrıştırılması nedeniyle oldukça fazla öneme sahip bir prosestir.Konstrüksiyon elemanlarının ve takımların aşınmadan korunması için sert metal karbür,nitrür ve borür gibi belirli metal olmayan yada metal bağlantıları kaplama olarak malzemeye bağlanabilesi özel anlam taşır.
Silisyumlamada gaz fazındaki silisyum, 110-1200 0 C de çelik yüzeyine nüfüz ettirilir.Yüzeydeki silisyum miktarı, %14 ‘e kadar ulaşabilir.Silisyumlama işlemi, silisyumlanacak parçaların silisyumkarbür ve silisyumklorür içerisinde paketlenmesiyle yapılır.Yüksek sıcaklıkta kapalı hacim içerisinde klor ve hidrojen parça üzerinden geçirilir.Çelikteki mevcut karbon, silisyumun grafit yapıcı etkisinden dolayı temper kömürü olarak ayrışır.Silisyum içeren tabaka , aşınmaya karşı dayanımı yükseltmesinin […]